— 645 — 



Il vuoto nel recipiente ionoplastico vien fatto per mezzo d'una pompa 

 Gaede, azionata da un motore elettrico e aiutata all'inizio d'ogDi esperienza 

 da una macchina pneumatica Bianchi; la pressione viene misurata mercè un 

 provino di Mac Leod, e il suo valore si è aggirato, nelle diverse esperienze, 

 intorno ai 0,02 mm. di mercurio. 



Le scariche sono fornite da un rocchetto d'induzione da 15 cm. di 

 scintilla e munito di un buon interruttore a martello. Il polo negativo del 

 secondario (si utilizzano le scariche di apertura) comunica col disco del re- 

 cipiente ionoplastico, il positivo col suolo. 



L'ambiente è poi tenuto secco per mezzo di anidride fosforica pura che 

 si pone nel serbatoio apposito della pompa di Gaede. 



ni. 



Appena il vuoto ha raggiunto il valore su indicato, s'incomincia a far 

 passare la scarica nel recipiente ionoplastico; in sulle prime i gas che si 

 sprigionano dagli elettrodi sono in tale quantità da far subire un piccolo 

 aumento alla pressione: ma la pompa si tiene continuamente in azione, di 

 modo che i gas vengono mano mano espulsi. Lo sprigionamento va gradata- 

 mente indebolendosi sino al punto che, regolando debitamente la velocità di 

 rotazione del tamburo della pompa, la pressione si mantiene quasi costante 

 e intorno a 0,02 mm. In certi casi, quando gli stessi elettrodi sono usati a 

 lungo e quindi si sono spogliati, o quasi, dei gas aderenti alla loro super- 

 fìcie, la pompa, anche funzionando a moderata velocità, si è mostrata troppo 

 rapida e l'ho dovuta fermare allo scopo di far riprendere alla pressione il 

 valore suddetto, al quale corrisponde il maggior rendimento. Ad una pressione 

 minore di 0,01 mm., la scarica incontra una certa resistenza nel suo pas- 

 saggio, ad una pressione maggiore di 0,03 mm., il recipiente ionoplastico 

 diventa dolce e la disgregazione del catodo si verifica con grande lentezza. 



A seconda della natura del metallo costituente l'elettrodo negativo, la 

 metallizzazione della lastrina di vetro si forma entro un tempo più o meno 

 lungo; in capo a 30 minuti circa la superficie di essa comincia, guardata 

 obliquamente, a mostrare una specie di splendore con tono metallico ; giunte 

 le cose a questo punto, l'esperienza procede piuttosto rapidamente e dopo un 

 20 minuti il deposito è bello e formato. 



Prima di aprire la campana per prendere la lamina ottenuta, è bene 

 aspettare una mezz'ora per fare raffreddare l'apparecchio. Durante questo 

 tempo ho spesso esaminato quale sia l'andamento della pressione, giacché i 

 gas, anche dopo soppressa la scarica, cessano di sprigionarsi dagli elettrodi 

 dopo un tempo piuttosto lungo. Ciò si vede dai numeri appresso riportati: 



tempo in minuti 0 10 20 30 40 50 60 70 

 press, in mm. 0,017 0,043 0,070 0,096 0,118 0,138 0,154 0,168 

 (il tempo 0 corrisponde all'istante in cui si sospende la scarica). 



